l65o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



forme de cristaux hydratés, 2C^H'0°Tl-,H-0, appartenant au système 

 binaire ;cescristaux ont été considérés par Rammelsberg comme isomorphes 

 avec ceux du tartrale de R. Cependant une solution de tarlrate de K ne 

 cristaUise pas si l'on y jette un fragment du sel de Des Cloizeaux ; une solu- 

 tion équimoléculaire des deux tarlrales de Tl et de R, amorcée de la même 

 façon, laisse déposer du tartrate de Tl pur. 



D'autre part, une solution fortement concentréedetartratede Tl, amorcée 

 à l'aide du tartrate de R, donne naissance à des cristaux qui ont la même 

 composition que ceux de Des Gloizeaux, mais des propriétés toutes diffé- 

 rentes. Nous les désignerons sous le nom Aq forme M. 



Par ses caractères cristallographiques la forme M, dont nous indiquons 

 ci-dessous les constantes, se rapproche beaucoup du tartrate de R. Nous 

 avons cru utile de rappeler les constantes de ce dernier sel, en respectant 

 les paramètres calculés par Marignac. 



Tarlrate de Tl (forme M). Tartrate de K. 



Système terbinaire. Système binaire. 



«: è: c—:3, io56: 1 : 3,9407 rt:6:c=:3, 0869:1:3, 970; p^Sg^io' 



Négatif; r > v Négatif; /■ < c 



Plan des axes parallèle à oio l^laii des axes perpendiculaire à oio 



Biss. aig. perpendiculaire à oo i Biss. aig. à 21° de la normale à 001, 



dans l'angle ooi-îoo 

 2E = 70° (rouge), 69" (jaune), 2 E = 102° (rouge), io4°(vert), 



66» (bleu) 106° (violet) 



Comme le tartrate de Tl et celui de R, tout en présentant des formes 

 très voisines, appartiennent à des systèmes cristallins différents, il semblait 

 intéressant de recherclier s'ils donneraient des mélanges isomorphes. Or 

 nous avons pu préparer, en faisant varier dans la solution aqueuse les 

 proportions des deux sels et en amorçant chaque fois avec du tartrate 

 de R, 17 échantillons de cristaux mixtes; la teneur en Tl a passé de 71,2 

 pour 100 dans le premier échantillou à 3,8 dans le 17". Les cristaux ont 

 toujours été proportionnellement plus riches en Tl que la solution, et 

 jamais leur composition n'a paru être celle d'un sel double. 



Au point de vue cristailographique, il nous a paru avantageux de répartir 

 les cristaux mixtes ainsi obtenus en cinq types, non pas que nous ayons 

 constaté le passagi brusque d'un type à l'autre, mais parce qu'il devient 

 plus facile, par cet artifice, de faire ressortir les modifications progressives 



